fontes blanches, et la consommation des tontes d'Ecosse, qui répondaient 

 imparfaitement à ce programme, tend à disparaître, pour faire place aux 

 fontes nationales additionnées du nouvel alliaee. 



» Cette transformation en graphite du carbone dissous ou combiné peut 

 s'expliquer de la manière suivante : on sait que, dans les fontes blanches 

 où le manganèse et le chrome ne sont pas en quantité importante, le maxi- 

 mum de carbone ne dépasse pas 4 pour loo, ce qui correspond au car- 

 bure Fe°C. C'est donc la limite de solubilité du carbone dans le fer. Si 

 nous considérons, au contraire, les alliages de fer et de silicium, nous 

 voyons que l'on a pu réaliser une teneur en silicium dépassant 3o pour loo. 

 Il en résulte que, si à de la fonte blanche nous ajoutons du silicium, 

 celui-ci, comme on le sait, va se combiner au fer avec production de cha- 

 leur et diminuer la solubilité du carbone. L'excès de carbone va rester libre 

 et se précipiter à l'état de graphite. La fonte, de blanche qu'elle était, va 

 devenir grise. 



» Pour que cette explication soit valable, il faut démontrer qu'inverse- 

 ment, si à de la fonte grise on soustrait du silicium, celle-ci sera blanche, 

 car le carbone restera dissous dans le fer. 



» Dans une opération Bessemer, où l'on traite de la fonte grise siliceuse, 

 si l'on arrête le vent quand la moitié du silicium a été éliminée, ce qui 

 s'obtient, comme on sait, sans que la teneur en carbone ait sensiblement 

 diminué, la fonte est complètement blanche. 



» Dans le mazéage, qui avait pour résultat d'éliminer la majeure partie 

 du silicium en conservant les ^ du carbone, on obtenait de la fonte 

 blanche. 



» Influence du manganèse. — Lorsqu'il y a du manganèse en présence, 

 en quantité notable, cette précipitation du carbone à l'état de graphite, 

 par l'addition du silicium, ne réussit plus avec la même netteté. Le man- 

 ganèse, ayant de la tendance à former avec le carbone un composé de la 

 forme Mn^C, maintient, malgré l'action du silicium, une partie du car- 

 bone à l'état de dissolution dans la fonte. Les fontes d'Ecosse, des pre- 

 mières marques, renferment /^rè^ de deux pour cent de manganèse pour deux 

 et demi de silicium, ce qui est suffisant pour masquer l'influence isolante 

 du silicium. 



)) On en conclut que \ç. ferro silicium le plus convenable pour la fonderie 

 est celui qui renferme le moins de manganèse, et que les fontes d'Ecosse, 

 tant qu'elles conserveront leur teneur en manganèse, seront avantageuse- 



